Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 35

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
4.5. Тълкуване на резултатите
4.5.1. За всяка точка на удар изпитването за картина
на разрушаване се смята, че отговаря на изискванията,
ако сумата от лицата на фрагментите с площ, по-голя-
ма от 2 cm2, представлява площ не по-малка от 15 % от
тази на правоъгълника, определен в т. 2.3.2 на раздел
III.
4.5.1.1. За образец
4.5.1.1.1. Центърът на правоъгълника се намира в
окръжност с радиус 10 cm и център в проекцията на
базовата точка, както е определено в т. 2.1.1 на раздел
Х от приложение № 1 на Наредба № 21 за одобрение на
типа на колесни трактори.
4.5.1.1.2. При трактори, за които е трудно да се оп-
редели базовата точка, в доклада от изпитването се
отбелязва положението на полето на видимост.
4.5.1.1.3. Височината на правоъгълника може да се
намали до 15 cm за предни стъкла, височината на които
е по-малка от 44 cm или чийто ъгъл на монтиране е по-
малък от 15° спрямо вертикала; видимостта в проценти
е равна на най-малко 10 % от площта на правоъгълника
по т. 2.3.2 на раздел III.
4.5.1.2. При изпитвана проба центърът на правоъ-
гълника по т. 2.3.2 на раздел III се намира на по-голя-
мата ос на изпитваната проба на разстояние 450 mm от
единия от нейните крайща.
4.5.2. Изпитваната(ите) проба(и) или образец(и),
предложена за одобрение на типа на компонент, се смята
за задоволителна от гледна точка на раздробяването,
ако е изпълнено едно от двете условия:
4.5.2.1. изпитването е дало задоволителен резултат;
или
4.5.2.2. при изпитване, дало първоначално за някоя
точка на удар незадоволителен резултат, са проведени
повторни изпитвания за всяка точка на удар върху нова
серия от четири изпитвани проби и при всичките са по-
лучени задоволителни резултати в същите точки на удар.
Раздел VIII
Безопасни стъкла, покрити с материал от пластмаса
от вътрешната страна
1. Определяне на типа
Безопасните материали, дефинирани в раздели III
до VII, ако покриват вътрешната повърхност със слой
от пластмасов материал, трябва да отговарят на изис-
кванията на съответните раздели и на изисквания по
този раздел.
2. Изпитване за устойчивост на абразивно износване
2.1. Показатели за сложност и метод на изпитване
Пластмасовото покритие е предмет на изпитване в
съответствие с изискванията, определени в т. 4 на раз-
дел II, с повторяемост 100 цикъла.
2.2. Тълкуване на резултатите
Пластмасовото покритие отговаря на изискванията
по отношение на устойчивостта си на абразивно износ-
ване, ако светлинното разсейване в резултат от износ-
ването на изпитваната проба не надвишава 4 %.
3. Изпитване на устойчивост на влажност
3.1. В случай на безопасни закалени стъкла, покри-
ти с материал от пластмаса, се провежда изпитване на
устойчивост на влажност.
3.2. Прилагат се изискванията по т. 7 на раздел II.
4. Изпитване на устойчивост на температурни
промени
Прилагат се изискванията по т. 8 на раздел II.
5. Изпитване на огнеустойчивост
Прилагат се изискванията по т. 10 на раздел II.
6. Изпитване на устойчивост на химикали
Прилагат се изискванията по т. 11 на раздел II.
Раздел IХ
Предни стъкла от стъкло пластмаса
1. Определяне на типа
Предните стъкла от стъкло пластмаса принадлежат
към различни типове, ако се различават поне по една от
следващите основни или вторични характеристики.
1.1. Основните характеристики са:
1.1.1. търговското наименование или марка;
1.1.2. формата и размерите—предните стъкла от
стъкло пластмаса се приемат, че принадлежат към една
група за целите на изпитванията на механична якост,
устойчивост към околната среда, устойчивост към тем-
пературни промени и към химични вещества;
1.1.3. броят на пластмасовите слоеве;
1.1.4. номинална дебелина “е” на предните стъкла, като
се допуска отклонение от  ± 0,2 mm от производителя;
1.1.5. номиналната дебелина на слоя стъкло;
1.1.6. номиналната дебелина на слоя(евете) от пласт-
маса, който се явява вътрешен слой(оеве);
1.1.7. видът и типът на слоя(евете) от пластмаса,
който се явява вътрешен слой(оеве) (напр. ПВБ или
друг материал), и на слоя от пластмаса, намиращ се от
вътрешната страна;
1.1.8. специалната обработка, на която може да е
било подложено стъклото.
1.2. Вторичните характеристики са:
1.2.1. естеството на материала (полирано, плавко
стъкло, листово стъкло);
1.2.2. оцветяването (пълно или частично) на слой
(евете) от пластмаса (безцветен или оцветен);
1.2.3. оцветяването на стъклото (безцветно или оц-
ветено);
1.2.4. вградените или липсата на проводници;
1.2.5. вградените или липсата на противозаслепи-
телни ленти.
2. Общи положения
2.1. В случай на предни стъкла от стъкло пластмаса
изпитванията, различни от тези на безопасност при удар
с глава (3.2) и на оптическите свойства, се провеждат
върху плоски проби, които са или отрязани от действи-
телни предни стъкла, или са изготвени специално за
целта. В двата случая изпитваните проби точно пред-
ставят по всички отношения произвежданите предни
стъкла, за които е потърсено одобрение на типа на
компонент.
2.2. Преди всяко изпитване пробите се съхраняват
не по-малко от четири часа при температура 23 ± 2° С.
Изпитванията започват колкото се може по-бързо, след
като изпитваните проби се извадят от съда, в който са
били съхранявани.
3. Изпитвания на безопасност при удар с глава
3.1. Показатели за сложност на вторичните харак-
теристики
Не са включени вторични характеристики.
3.2. Изпитване на безопасност при удар с глава вър-
ху цяло предно стъкло
3.2.1. Брой на образците
Изпитват се четири образеца от сериите с най-мал-
ка разгъната площ и четири образеца от сериите с най-
голяма разгъната площ, избрани в съответствие с изис-
кванията на раздел ХII.
3.2.2. Метод на изпитване
3.2.2.1. Използва се методът, описан в т. 3.3.2 на
раздел II.
3.2.2.2. Височината на падане е 1,50 m +0/-5 mm.
3.2.3. Представяне на резултатите
3.2.3.1. Това изпитване се приема, че е с удовлетво-
рителен резултат, ако са изпълнени следните условия:
3.2.3.1.1. слоят от стъкло се счупва, като се офор-
мят многобройните кръгли пукнатини, центрирани
приблизително в точката на удар, и пукнатините най-
близко до точката на удар се намират на не повече от
80 mm от нея;
3.2.3.1.2. слоят от стъкло остава прилепен към ма-
териала от пластмаса на междинния слой; допускат се
едно или повече частични отлепвания от междинния
слой на широчина не по-голяма от 4 mm от двете стра-
ни на пукнатината, от външната страна на окръжност
с диаметър 60 mm и център точката на удар;
3.2.3.1.3. допуска се разкъсване с дължина до 35 mm
на междинния слой от страната на удара.